— 423 — 
en el ácido sulfúrico 0,01 normal la disolución del hierro 
se verifica de un modo análogo al que hemos determinado 
para el cobre. Las curvas rendimiento frecuencia presentan 
un máximo y se acercan al eje de las frecuencias, sin que 
para frecuencias relativamente grandes el rendimiento sea 
independiente de aquélla. El rendimiento crece con la 
densidad de corriente y sobre los electrodos aparece 
hierro pulverulento en proporción mucho mayor que en 
SO, A,0,1 n; pero insignificante con respecto al que he- 
mos observado para el cobre. Los rendimientos obtenidos 
son siempre inferiores a los observados con SO, H, -0,1 n-. 
Determinaciones con hierro electrolítico. —Para saber has- 
ta qué punto nos era permitido emplear en nuestras deter- 
minaciones hierro dulce comercial en sustitución del hie- 
rro purísimo, difícil de adquirir en las circunstancias actua- 
les, hemos preparado hierro electrolítico, precipitándolo 
sobre una lámina delgada de cobre hasta conseguir el es- 
pesor de un milímetro; escogimos una plancha de cobre 
porque con su color nos permitía conocer el momento en 
que todo el hierro electrolitico estaba disuelto. Para obte- 
ner hierro con la menor cantidad posible de hidrógeno sin 
recurrir a densidades de corriente extremadamente peque- 
ñas, que hacen la operación interminable, dimos preteren- 
cia al procedimiento de S. Maximowitsch (60), que con- 
siste en el empleo de un electrólito formado por una solu- 
ción acuosa al 20 por 100 de SO, Fe, 7 H, O y 5 por 100 
de SO, Mg, 7 H, O acidulada con 3,33 gramos de bicarbo- 
nato sódico por litro. Como ánodo sirvió una lámina de 
hierro dulce y en el cátodo se empleó una densidad com- 
prendida entre 0,1 y 0,2 amp. por dcm?. La electrólisis duró 
unos veinte días, sin interrupción, obteniendo un hierro de 
superficie unida, brillante, blanca como la plata y muy 
duro. Sobre la pureza del hierro electrolítico pueden con- 
sultarse los trabajos de H. Verwers (61) y de A. Clas- 
sen (62). 
